— 1328 — 



I fili di ferro, da noi usati nelle esperienze sulla va- 

 riazione della tenacità per il latto dell' idrogenazione, ave- 

 vano un diametro di circa 0,2 mm. e venivano ricotti en- 

 tro una scatola di ferro arroventata su un fornello ed 

 attraversata da anidride carbonica secca. Siccome per al- 

 tro, ad onta delle nostre cure, il ferro presentava una 

 leggera ossidazione, prima di adoperarlo si sfregava deli- 

 catamente con carta smerigliata finissima in modo da ren- 

 derlo lucente. Poi si divideva in tante porzioni lunghe da 

 45 a 20 cm., che si disponevano ordinatamente in due 

 gruppi, il primo dei quali conteneva le porzioni 1 .", 3.*, 

 5.* .... e r altro le porzioni 2.**, 4.^ 6.* . . . ; si racco- 

 glievano quindi i primi cinque o più pezzi di ordine di- 

 spari e si assoggettavano all' esperienza di tenacità senza 

 idrogenarli; gli altri pezzi intercalati, d'ordine pari, veni- 

 vano invece sottoposti all' esperienza solo dopo averli 

 idrogenati in un voltametro. Analogamente si procedeva 

 per le serie successive, comprendendo in ciascuna serie 

 di fili non idrogenati 1' ultimo dei fili slessi appartenente 

 alla serie anteriore. Così ogni risultato si otteneva con- 

 frontando la tenacità di un certo numero di lìli non idro- 

 genali con quella dei traili di filo Intermedii, ma che ave- 

 vano subita l'idrogenazione; e nel confronto le differenze 

 di tenacità dovute a variazioni nella omogeneità del filo 

 dovevano essere sensibilmente eliminate. 



L' idrogenazione dei fili di ferro si faceva in un volta- 

 metro ad acqua acidulata con poche goccie di acido sol- 

 forico, e si protraeva per un tempo più o meno lungo a 

 seconda delle varie serie. Sebbene l' acqua fosse pochis- 

 simo acidulata, ed il ferro si trovasse al polo negativo, 

 esso veniva alquanto intaccato, come si poteva constatare 

 con le solite reazioni. Tolto dal voltametro, il Alo era la- 



